( l820 ) 



sur le silicate d'alumine, nous devions rechercher s'il agirait également 

 sur la silice pure et sur l'alumine pure. Dans ce but, nous avons chauffé 

 de l'alumine pure dans un tube de platine, et nous y avons fait passer de 

 la vapeur de bore. Il y a eu décomposition de chlorure, formation de 

 borate d'alumine et dégagement de chlorure d'aUiminium. La température 

 à laquelle se fait la réaction est à peu près la même que celle à laquelle se 

 produit le chlorure d'aluminium dans le procédé d'OErsted par l'action du 

 chlore libre sur un mélange d'alumine et de charbon. 



» En faisant passer de la même manière du chlorure et du bore sur de la 

 silice pure chauffée dans un tube de platine, on recueille du chlorure de 

 silicium, et il se forme de l'acide borique. 



)) Le chlorure de bore réagit aussi sur la zircone et sur l'acide titanique, 

 en donnant du chlorure de zirconium ou du chlorure de titane et de l'acide 

 borique. 



)) TI. Chlorure de silicium. — Le chlorure de silicium pur n'a d'action 

 ni sur la pâte de porcelaine, ni sur la couverte feldspathique, même à la 

 température du ramollissement de la porcelaine ; il n'attaque donc pas le 

 silicate d'alumine. Mais si l'on fait passer des vapeurs de chlorure de sili- 

 cium sur de l'alumine pure amorphe ou cristallisée, contenue dans un tube 

 de platine (ou dans un tube de porcelaine), on reconnaît qu'il se produit 

 une réaction à peu près à la même température qu'avec le chlorure de bore. 

 On obtient du chlorure d'aluminium, qui se dépose dans les parties encore 

 chaudes du récipient et se sépare ainsi de l'excès du chlorure de silicium. 

 » Le chlorure de silicium réagit également sur la zircone; il se forme 

 du silicate de zircone amorphe, qui reste dans le tube, et l'on recueille du 

 chlorure de zirconium solide, volatil, dont on peut vérifier la nature par 

 l'insolubilité de la zircone dans la potasse, par l'insolubilité de son oxalate 

 et par la formation, à l'aide du sulfate de potasse, d'un sous-sel insoluble. 

 » Si l'on fait passer du chlorure de silicium sur de l'acide titanique, on 

 ne constate pas d'action, tandis qu'avec le chlorure de bore on obtenait du 

 chlorure de titane. Ce résultat négatif peut conduire à penser que le chlo- 

 rure de silicium n'agit que sur les oxydes qui jouissent de la propriété de 

 se combiner à la silice. 



» Ces réactions des chlorures de bore et de silicium rappellent celles des 

 fluorures correspondants; ainsi, le fluorure de bore, introduit dans un 

 tube de porcelaine, chauffé au rouge, donne très-rapidement naissance à 

 du fluorure de silicium. Le fluorure de silicium a une action très-lente sur 

 la porcelaine, mais il agit très-rapidement siu' l'alumine et sur la zircone. 



